162 SUR LE FROTTEMENT INTÉRIEUR 



considérable ; il est photographié pour 4 impulsions 

 différentes. 



La planche n° 2 représente une photographie du 

 mouvement du fil de fer n° lia — 196°. C'est un très 

 petit décrément; comme on le voit, six tours du cy- 

 lindre sont nécessaires pour son enregistrement. Il est 

 déterminé par deux impulsions différentes. 



Matériel employé. — Les métaux suivants ont été 

 l'objet de nos études : l'or, l'argent, l'aluminium, le 

 magnésium et le fer. Nous avons en outre étudié un 

 fil de quartz, parce que cette substance ne présente 

 pratiquement pas de réactivité. Nos efforts ont porté 

 surtout sur l'or et l'argent, car ce sont des métaux 

 qu'on peut avoir très facilement purs. L'or et l'argent 

 ont été fournis par la Société genevoise de dégrossis- 

 sage d'or, le magnésium, l'aluminium et le fer par la 

 maison de Haën, à Hambourg. 



Tous ces métaux avaient été étirés à l'aide de fi- 

 lières comme on le fait d'habitude. 



Le passage à la filière produit, comme on sait, 

 l'écrouissage et cet écrouissage se fait sentir surtout 

 par le fait que les valeurs des modules d'élasticité et 

 des coefficients de frottement varient sensiblement 

 avec le temps (les autres conditions étant constantes). 

 Nous avons donc eu soin de recuire préalablement les 

 fils. Il va sans dire que l'écrouissage n'est pas la seule 

 cause qui puisse faire varier le décrément avec le 

 temps, mais en tous cas c'est une des causes et il 

 s'agissait de l'atténuer autant que possible. 



Recuit des métaux. — Voici maintenant quelques 

 détails sur le recuit des métaux employés. 



L'or, dont la température de fusion est voisine de 

 I 100°, a été recuit à 500° (environ) pendant plusieurs 



